94 
Unterstichungsmethoden. 
I 
Die erste Bedingung ist natürlich, bei gröberkörnigen Gesteinen leichter zu 
erfüllen als bei sehr feinkörnigen, bei welchen die Partikel leicht Verwachsungen 
mehrerer Mineralarten darstellen. So hängt denn die Korngrösse, bis zu welcher 
das Pulver gebracht werden muss, um beiden Bedingungen zu entsprechen, in 
erster Linie von derjenigen des Gesteins selbst ab. Im Allgemeinen ist übrigens 
für die mechanische Trennung eine möglichst grosse Korndimension wünschens- 
werth, da sehr feine staubähnliche Pulver sich so nur sehr langsam, schwierig 
und unsicher separiren lassen, während umgekehrt die chemische Isolirung um so 
besser von statten geht, je feiner das zu bearbeitende Material ist. 
Am zweckmässigsten wird das in gröbliche Stücke zerschlagene Gestein in 
einem Metallmörser durch Stampfen mit dem Klöpfel zerkleinert, unter Vermei- 
dung von zermalmendem und quetschendem Reiben. Hat das zerkleinerte Material 
ungefähr die voraussichtlich richtige Korngrösse, so wird dasselbe in einer 
Porzellanschale oder einem Becherglas diu-ch Abspülung vermittels Wasser von 
dem ganz zarten feinen Mehl getrennt (die Trübe wird weggegossen, da nicht 
vorauszusetzen ist, dass sich in ihr ein Mineral auch nur besonders angereichert 
findet ; nur wenn an dem Material gespart werden muss , wird man dieselbe be- 
nutzen, um etwa vorhandene mikroskopische Gemengtheile chemisch zu isoliren, 
was man sonst an besonders feingeriebenem Pulver vornimmt) . Nach dem Trocknen 
des gewaschenen Pulvers wird dasselbe durch Drahtsiebe von verschiedener Korn- 
grösse zerlegt; Cohen empfiehlt »Metallsiebe zum Diatomaceenschlämmen « von 
Dr. Ed. Kaiser, Institut für Mikroskopie, Berlin NW, Albrechtstrasse 18, ein Satz 
aus fünf Sieben mit 0,2 bis 1 mm Maschenweite für 8 Mark. Nach dem Gebrauch 
werden etwa eingeklemmt gebliebene Körner mit einer harten Bürste und einer 
feinen Nadel leicht entfernt. Die einzelnen Portionen werden unter dem Mikroskop 
geprüft, um zu ermitteln, in welcher derselben die einzelnen Körner die nöthige 
Homogenität (Bedingung a) entweder besitzen oder möglichst erreichen, und zu 
dieser Korngrösse wird alsdann das ganze zur Bearbeitung bestimmte Material 
überhaupt gebracht (Bedingung b). 
A. Mechanische Trennung nach dem specifischen Gewicht. 
Ein gemengtes Pulver verschiedenartiger Mineralien von annähernd gleicher 
Korngrösse kann durch einen Wasserstrom auf gewöhnliche Art kaum in er- 
forderlicher Weise separirt werden, dadurch diese Schlämmmethode die Trennung 
in erster Linie nur nach Maassgabe der Korngrösse und der Gestalt der Partikelchen 
von statten geht, und selbst erhebliche Gegensätze des spec. Gewichts hier kaum 
eine Rolle spielen. Vielfache Versuche haben z.B. ergeben, dass selbst Körper 
von so verschiedenem spec. Gew. wie Nickeleisen und Olivin oder Bronzit sich 
nicht durch solches Schlämmen in Wasser sondern lassen, ja es findet nicht einmal 
eine wesentliche Anreicherung statt. Da aber dünne Blättchen leichter bewegt 
werden, als rundliche Körner, so kann man auf diese Weise die allemal in ersterer 
Form auftretenden Glimmermineralien mit Vortheil abschlämmen, indem man z.B. 
